172 
Schwefelsäure hinzugetröpfelt. Nach einem Schütteln von einigen Mi- 
nuten verwandelte sich die schwarze Farbe des Pulvers in eine röth- 
lichbraune, ins HKupferfarbene ziehende, ohne dafs sich dabey eine 
Spur von Gas entwickelte. Getrocknet erschien das Pulver etwas 
graulich, und nahm durch’s Poliren mit einem Agatstückchen einen 
schönen, fast goldartigen Glanz und eine blalse Tombackfarbe an. 
Die abfiltrirte saure Flülsigkeit enthielt Kupfer und etwas Zinkoxyd. 
Hieraus ergab sich also, dafs beym Trocknen des schwarzen Pulvers 
aus Zink und Kupfer, wahrscheinlich mittelst der durch den fein - 
zertheilten Zustand möglichen Reaction der Kupferzinklegirung auf 
das Wasser, ein Antheil dieser Metalle sich oxydirt hatte, wozu viel- * 
leicht auch die Wärme, bey welcher ich das Trocknen bewerkstel- 
liste, mitwirkte; was noch dadurch wahrscheinlicher wird, dafs in 
den übrigen Versuchen, in welchen der Niederschlag durch Pressen 
zwischen Fliefspapier und Ausbreiten an der Luft getrocknet wor- 
den war, derselbe durch Poliren sogleich den schönsten Metallglanz 
annahm, 
Unter diesen Umständen war es zweckmäfsig, das übrige 
schwarze Pulver auf gleiche Weise von dem Oxyde zu befreyen. Ge- 
nugsam ausgewaschen und nach dem Pressen zwischen Löschpapier 
an der Luft ausgebreitet getrocknet, zeigte es nun durch’s Poliren 
denselben Glanz und Farbe, wie die Probe, und betrug 70 Gran. 
Um es völlig wasserfrey zu machen, wurde es in einem Glase mit 
enger Mündung schnell durchgeglüht, wobey sich ein grünliches Flämm- 
chen auf der Oberfläche zeigte, und nach dem Erkalten das Pulver 
fast ı Linie oxydirt erschien, indem es violetbraun angelaufen war. 
Es betrug jezt noch 64 Gran. Ich suchte nun durch eine Analyse 
die noch vorhandenen Verhältuifsmengen des Zinks und Kupfers in 
dieser Legirung auszumitteln. 
ıger Versuch 
Die 64 Gran unsers Pulvers wurden durch’s Sieden mit 3% 
Drachmen Schwefelsäure und 3 Drachmen Wasser aufgelöst, die 
ö . j Auf- 
